1^22 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Série A 



12345G78 



Carbooe 0,168 o,i58 o,i56 o,i56 o,i65 o,io3 0,173 o,i5o 



Manganèse En aucun cas le manganèse n'a été supérieur à o,23o, il oscillaii 



généralement entre 0,10 et 0,1 5. 



Silicium Teneur maximum o,3iG Teneur moyenne 0,220 



Phosphori- — 0.029 — 0,020 



Soufre — 0,018 — o,oi5 



Cuivre (pied du lingot; . . 0,0 0,490 i,oo5 2,oi5 3,997 8,o5o 15,97 ^'-g'^ 



— (tète du lingot) . . 0,0 non dosé non dosé non dosé 3.960 7,930 13,91 32, 



Série B 



12 3 1 ") (17 8 



Carbone o,336 0,390 0,400 o,38y o,368 0,372 0,412 0,282 



Manganèse Eu aucun cas le manganèse n'a été supérieur à o,23o, il oscillait 



généralement entre 0,10 et o,i5. 



Silicium Teneur maximum o,3i6 Teneur moyenne 0,220 



Phosphore — 0.029 — 0,020 



Soufre — 0,018 — 0,01 5 



Cuivre (pied du lingot^ . 0.0 o,5o5 i,oo5 2,023 4,009 7,960 i6,oi5 Voir 



— (tète du lingot) . . 0.0 nondosé nondosé nondosé 3,986 ".910 i5, 983 ci-après 



Les analyses ont été faites en prenant des échantillons au pied et à ta tête des lingots et 

 on peut reconnaître parleurs résultats que pour 1 acier doux (série A) le cuivre est uni- 

 formément réparti dans chaque lingot ; il en est de même pour la série B mi-dure sauf en 

 ce qui concerne le lingot à li p. 100 de cuivre. Dans ce dernier on constatait une 

 liquation très marquée ; le lingot se divisait à peu près en deux parties, l'une située près 

 de la tête contenait 34,2 p. 100 de cuivre au centre et ai, 2 à fa surface, l'autre contenait 

 74,8 p. 100 de cuivre au centre et 24,4 à la surface et était située vers le pied du lingot 

 qu'elle avait pu atteindre parce que plus riche en cuivre et par suite plus lourde que 

 l'autre. 



Les cassures des lingots des deux séries ne contenant pas plus de 4 P- i"o de cuivre 

 étaient sans aucune coloration ; à partir de 8 p. 100 de cuivre elles montraient une colo- 

 ration rouge d'autant plus intense que la teneur du cuivre était plus grande. Les cas- 

 sures de ces derniers lingots avaient une structure bacillaire près de leur surface que 

 les autres lingots ne présentaient pas. 



Tous les lingots ne contenanl pas plus de 4 p. 100 de cuivre ont pu être laminés ; les 

 autres n'ont pu subir ce travail de façonnage, ils étaient rouverains. Ces faits concor- 

 dent avec les constatations de Stead et d'autres auteurs. La dureté de ces lingots déter- 

 minée par la méthode de Brinell croit avec la teneur en cuivre; les chiffres suivants sont 

 des moj'ennes : 



